961 
Bestimmung 
der Elastieitäts-Constanten des Kupfers. 
Von W. Voıer. 
Die Bestimmung der Elastieitäts-Constanten von Metallen wird .da- 
dureh besonders erschwert, dass die gebräuchlichen Herstellungs- 
weisen zumeist kein homogenes, isotropes Material liefern, sondern 
in völlig undefinirbarer Weise comprimirtes und dilatirtes. Durch 
Giessen grösserer Massen von ausgesuchtem Material und sehr lang- 
sames Abkühlen könnte man zwar Stücke gewinnen, die wenigstens 
im Innern als isotrop und homogen angesehen werden dürften und 
aus denen sich demgemäss zur Beobachtung geeignete Präparate 
fertigen liessen, aber die Herstellung derselben würde nur bei ver- 
hältnissmässig wenig Metallen möglich und bei diesen sehr mühsam 
sein. Dagegen scheinen galvanoplastisch niedergeschlagene Platten 
leiehter für viele Metalle zu erhalten und zu bearbeiten zu sein, und 
ich habe demgemäss schon seit mehreren Jahren versucht, dergleichen 
zu erhalten. Sei es nun aber, dass die Schwierigkeit der Herstellung 
grösser ist, als ich vermuthete oder dass die grösseren galvanoplasti- 
schen Institute sich mit so kleinen Bestellungen nicht gern befassen, 
nach langem Suchen und Drängen habe ich bisher doch nur erst 
einige Kupferplatten erhalten können, die in dem Institut von Wunder 
in Berlin nach meiner Vorschrift ganz allmählig niedergeschlagen sind. 
Dieselben haben Dimensionen von 70, 42 und 5 Millimetern 
und zeigen nicht die Spur einer körnigen Struetur von aussen noch 
von Lücken im Innern. Aus denselben sind durch Hrn. Dr. Stezs 
und Reuter in Homburg v. d. Höhe Stäbchen hergestellt, an welchen 
ich in der früher am Steinsalz' und Glas” benutzten Weise Biegung 
und Torsion beobachtet habe. Ich theile die Resultate mit, in der 
Hoffnung, dass die Veröffentlichung mir vielleicht weitere Präparate 
zur Erweiterung der Untersuchungen verschaffen möchte. 
! W. Voi@r, Pogg. Ann. Erg. Bd. VII S. ı und 177, 1875. 
2 W. Voıer, Wied. Ann. Bd. XV S. 497, 1882. 
